Sulfur concrete
સલ્ફર કોંક્રિટ, જેને કેટલીકવાર થિયોકોનક્રિટ અથવા સલ્ફરક્રિટ નામ આપવામાં આવે છે, તે એક સંયુક્ત બાંધકામ સામગ્રી છે, જે મુખ્યત્વે સલ્ફર અને એકંદર (સામાન્ય રીતે કાંકરી અથવા કચડી ખડકો અને રેતી જેવા દંડ એકંદરમાંથી બનેલો બરછટ એકંદર) બનેલો છે. સિમેન્ટ અને પાણી, સામાન્ય કોંક્રિટમાં મહત્વપૂર્ણ સંયોજનો, સલ્ફર કોંક્રિટનો ભાગ નથી. કોંક્રિટને સીએ પર તાત્વિક સલ્ફર () ના ગલનબિંદુથી ઉપર ગરમ કરવામાં આવે છે. 12 થી 25 ટકા સલ્ફરના ગુણોત્તરમાં, બાકીનું એકંદર છે. ઓછી વોલેટિલિટી (એટલે કે, ઉચ્ચ ઉત્કલન બિંદુ સાથે) કાર્બનિક મિશ્રણ (સલ્ફર મોડિફાયર્સ), જેમ કે ડાઇસાઇક્લોપેન્ટાડાઈન (ડી. સી. પી. ડી.), સ્ટાયરીન, ટર્પેન્ટાઇન અથવા ફર્ફ્યુરલ પણ પીગળેલા સલ્ફરમાં તેના સ્ફટિકીકરણને રોકવા અને ઘનીકરણ પછી તેના પોલિમરીક માળખાને સ્થિર કરવા માટે ઉમેરવામાં આવે છે. સંશોધિત એજન્ટોની ગેરહાજરીમાં, મૂળભૂત સલ્ફર ઓરડાના તાપમાને તેના સૌથી સ્થિર એલોટ્રોપિક (પોલીમોર્ફિક) સ્ફટિક તબક્કામાં સ્ફટિકીકરણ કરે છે. સંશોધિત એજન્ટોના ઉમેરા સાથે, તાત્વિક સલ્ફર કોપોલિમર (સ્ટાયરીન સાથે રેખીય સાંકળો, ડી. સી. પી. ડી. સાથે ક્રોસ-લિંકિંગ માળખું) બનાવે છે અને પ્લાસ્ટિક રહે છે. સલ્ફર કોંક્રિટ પછી ઠંડકની અંદર ઉચ્ચ યાંત્રિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તેને પરંપરાગત સિમેન્ટ કોંક્રિટ જેવા લાંબા ક્યુરિંગ સમયગાળાની જરૂર નથી, જે સેટ કર્યા પછી (થોડા કલાકો) 28 દિવસમાં તેની અપેક્ષિત નજીવી તાકાત સુધી પહોંચવા માટે હજુ પણ સખત હોવું જોઈએ. સલ્ફર કોંક્રિટના સખ્તાઇનો દર તેના ઠંડક દર પર અને સંશોધિત એજન્ટો (ક્રોસ-લિંકિંગ પ્રક્રિયા) ની પ્રકૃતિ અને સાંદ્રતા પર પણ આધાર રાખે છે. તેનું સખ્તાઇ એકદમ ઝડપી પ્રવાહી/ઘન સ્થિતિ પરિવર્તન અને સંકળાયેલ તબક્કા સંક્રમણ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા સંચાલિત થાય છે (ઉમેરાયેલા સંશોધકો પ્લાસ્ટિકની સ્થિતિને જાળવી રાખે છે જ્યારે તેના પુનઃ સ્ફટિકીકરણને ટાળે છે). તે એક થર્મોપ્લાસ્ટિક સામગ્રી છે જેની ભૌતિક સ્થિતિ તાપમાન પર આધારિત છે. તેને રિસાયકલ કરી શકાય છે અને ઉલટાવી શકાય તેવી રીતે તેને ફરીથી આકાર આપી શકાય છે, ફક્ત તેને ઊંચા તાપમાને ફરીથી ઓગાળીને. સલ્ફર કોંક્રિટ પેટન્ટ પહેલેથી જ 1900 માં મેકકે દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી. 1920 અને 1930ના દાયકામાં સલ્ફર કોંક્રિટનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને 1970ના દાયકામાં તેલ અને ગેસના ઉત્પાદનની હાઇડ્રોડિસલ્ફરાઇઝેશન પ્રક્રિયાના ઉપ-ઉત્પાદન તરીકે સલ્ફરના મોટા જથ્થાના સંચય અને તેની ઓછી કિંમતને કારણે તેને નવેસરથી રસ મળ્યો હતો. લાક્ષણિકતાઓ સલ્ફર કોંક્રિટમાં ઓછી છિદ્રાળુતા હોય છે અને તે નબળી પારગમ્ય સામગ્રી છે. તેની નીચી હાઇડ્રોલિક વાહકતા તેના નીચા છિદ્રાળુ મેટ્રિક્સમાં પાણીના પ્રવેશને ધીમું કરે છે અને તેથી સ્ટીલ રિઇન્ફોર્સમેન્ટ્સ (જ્યાં સુધી સલ્ફર કોંક્રિટ મેટ્રિક્સમાં કોઈ માઇક્રોક્રેક્સ વિકસિત ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટીલનું ભૌતિક રક્ષણ) તરફ ક્લોરાઇડ (પિટિંગ કાટ) જેવી હાનિકારક રાસાયણિક પ્રજાતિઓનું પરિવહન ઘટે છે. તે એસિડ જેવા કેટલાક સંયોજનો સામે પ્રતિરોધક છે જે સામાન્ય કોંક્રિટ પર હુમલો કરે છે. જો કે, સામાન્ય કોંક્રિટથી વિપરીત, તે તેની અભેદ્યતા ઉપરાંત લાંબા સમય સુધી ઊંચી ગરમીનો સામનો કરી શકતું નથી, લૂવ એટ અલ. (1974) સલ્ફર કોંક્રિટની ફાયદાકારક લાક્ષણિકતાઓમાં તેની ઓછી થર્મલ અને વિદ્યુત વાહકતાને પણ ધ્યાનમાં લે છે. સલ્ફર કોંક્રિટ કાચ સાથે પ્રતિકૂળ પ્રતિક્રિયાનું કારણ નથી (કોઈ આલ્કલી-સિલિકા પ્રતિક્રિયા નથી), ફૂલોનું ઉત્સર્જન ઉત્પન્ન કરતું નથી, અને એક સરળ સપાટી પૂર્ણાહુતિ પણ રજૂ કરે છે. તેઓ તેની મુખ્ય મર્યાદાઓમાં, તેના ઉષ્મીય વિસ્તરણના ઉચ્ચ ગુણાંક, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશની ક્રિયા હેઠળ એસિડની સંભવિત રચનાનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. તે તાંબા સાથે પણ પ્રતિક્રિયા આપે છે અને જ્યારે ઓગળે છે ત્યારે ગંધ પેદા કરે છે. ઉપયોગો સલ્ફર કોંક્રિટને ગેસ અને તેલ (ક્લોઝ પ્રક્રિયા) ના હાઇડ્રોડિસલ્ફ્યુરાઇઝેશન દ્વારા ઉત્પાદિત મોટા પ્રમાણમાં સંગ્રહિત સલ્ફરથી છુટકારો મેળવવા માટે નિર્માણ સામગ્રી તરીકે વિકસાવવામાં અને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું. 2011 સુધીમાં, સલ્ફર કોંક્રિટનો ઉપયોગ માત્ર ત્યારે જ ઓછી માત્રામાં કરવામાં આવ્યો છે જ્યારે ઝડપી ઉપચાર અથવા એસિડ પ્રતિકાર necessary.The સામગ્રીને સંશોધકો દ્વારા મંગળ પર સંભવિત નિર્માણ સામગ્રી તરીકે સૂચવવામાં આવી છે, જ્યાં પાણી અને ચૂનાના પત્થરો સરળતાથી ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ સલ્ફર છે. ફાયદા અને લાભો તાજેતરમાં, તેને લગભગ-કાર્બન-તટસ્થ બાંધકામ સામગ્રી તરીકે પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી છે. તેનું પાણી વિનાનું અને ઓછું ઊર્જા-સઘન ઉત્પાદન (સામાન્ય સિમેન્ટ અને નિયમિત કોંક્રિટની સરખામણીમાં) તેને ઉચ્ચ-ઉત્સર્જન પોર્ટલેન્ડ-સિમેન્ટ-આધારિત સામગ્રી માટે સંભવિત વિકલ્પ બનાવે છે. ફેબ્રિકેશન તકનીકોમાં સુધારાઓને કારણે, તેનું ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને મોટી માત્રામાં ઉત્પાદન કરી શકાય છે. બેલ્જિયમમાં રેલવે માળખા માટે રિસાયક્લેબલ સલ્ફર કોંક્રિટ સ્લીપર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને સ્થાનિક સ્તરે તેનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. લાંબા ગાળાના વૈજ્ઞાનિક અને તકનીકી પડકારો સલ્ફેટ-ઘટાડતા બેક્ટેરિયા (એસ. આર. બી.) અને સલ્ફર-ઓક્સિડાઇઝિંગ બેક્ટેરિયા (એસ. ઓ. બી.) અનુક્રમે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે ગટરમાં સલ્ફર ચક્ર સક્રિય હોય છે અને ટનલની દિવાલોની ભેજવાળી સપાટી પર વાતાવરણીય ઓક્સિજન દ્વારા પ્રવાહી પાણીમાંથી નીકળતા પ્રવાહીને ઓક્સિડાઇઝ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સલ્ફ્યુરિક એસિડ સિમેન્ટીયસ સામગ્રીના હાઇડ્રેટેડ પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ પેસ્ટ પર હુમલો કરી શકે છે, ખાસ કરીને ગટરના બિન-સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયેલા વિભાગોમાં (બિન-સંપૂર્ણ પાણીથી ભરેલા વેડોઝ ઝોન). તે જૂના ગટર માળખામાં ચણતરના મોર્ટાર અને કોંક્રિટને વ્યાપક નુકસાન પહોંચાડે છે. સલ્ફર કોંક્રિટ, જો લાંબા ગાળાના રાસાયણિક અને બેક્ટેરિયાના હુમલા સામે પ્રતિરોધક સાબિત થાય, તો આ સમસ્યાનું અસરકારક અને લાંબા સમય સુધી ચાલતું સમાધાન પ્રદાન કરી શકે છે. જો કે, મૂળભૂત સલ્ફર પોતે કેટલાક ઓટોટ્રોફિક બેક્ટેરિયા દ્વારા સલ્ફર ચક્રમાંથી જરૂરી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી રેડોક્સ પ્રતિક્રિયાઓમાં ભાગ લે છે, તેથી મૂળભૂત સલ્ફર સીધા બેક્ટેરિયાની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપી શકે છે. ગટરની દિવાલોની સપાટીને વળગી રહેલી બાયોફિલ્મ્સ ઓટોટ્રોફિક માઇક્રોબાયલ વસાહતોને આશ્રય આપી શકે છે જે સલ્ફર કોંક્રિટને અધોગતિ કરી શકે છે જો તેઓ નકામા પાણીમાં હાજર નાઇટ્રેટ (ઓટોટ્રોફિક ડિનાઇટ્રીફિકેશન પ્રક્રિયા) અથવા સલ્ફેટને ઘટાડવા માટે સીધા ઇલેક્ટ્રોન દાતા તરીકે મૂળભૂત સલ્ફરનો ઉપયોગ કરી શકે. મોટા શહેરોમાં ગટરની માળખાગત સુવિધાઓની જરૂરી સેવા જીવન 100 વર્ષથી વધુ છે (લંડનમાં, ઘણા ગટરો વિક્ટોરિયન યુગ, 1832-1901ના છે). સલ્ફર કોંક્રિટ સામેના મુખ્ય પડકારોમાંનો એક એ દર્શાવવાનો છે કે તે લાંબા ગાળે માઇક્રોબાયલ પ્રવૃત્તિ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં બિન-પ્રતિક્રિયાશીલ અને અસંવેદનશીલ છે. આ સામગ્રીના ટકાઉપણું અને માનવામાં આવતા સમયના માપદંડ પર અનુભવના વળતરના અભાવને કારણે પ્રયોગશાળામાં અને મૂળ સ્થાને બાયોડિગ્રેડેશન પરીક્ષણો હજુ પણ જરૂરી છે. સલ્ફર કોંક્રિટની ખૂબ જ લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું ભૌતિક રાસાયણિક પરિબળો પર પણ આધાર રાખે છે, જેમ કે અન્ય બાબતોની સાથે, મૂળભૂત સલ્ફર મેટ્રિક્સમાંથી સંશોધિત એજન્ટો (જો સંપૂર્ણપણે રાસાયણિક રીતે નિશ્ચિત ન હોય તો) નો ફેલાવો અને પાણી દ્વારા તેમનું લીચિંગ. સામગ્રીના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં પરિણામી ફેરફારો તેની લાંબા ગાળાની યાંત્રિક શક્તિ અને રાસાયણિક વર્તણૂક નક્કી કરશે. કાર્બનિક મિશ્રણ (સલ્ફર સંશોધકો) ની બાયોડિગ્રેડેબિલિટી, અથવા માઇક્રોબાયલ પ્રવૃત્તિ સામે તેમનો પ્રતિકાર, અને તેમના સંભવિત બાયોસાઇડલ ગુણધર્મો (જે સલ્ફર કોંક્રિટને માઇક્રોબાયલ હુમલાથી સુરક્ષિત કરી શકે છે) સામગ્રીના ટકાઉપણુંનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મહત્વપૂર્ણ પાસાં છે. આ સમય જતાં તાત્વિક સલ્ફરના પ્રગતિશીલ પુનઃ સ્ફટિકીકરણ પર અથવા વિવિધ પ્રકારના કાર્બનિક મિશ્રણ દ્વારા સુધારેલા તેના માળખાના પ્લાસ્ટિક વિરૂપતાના દર પર પણ આધાર રાખી શકે છે. ગેરફાયદા અને મર્યાદાઓ સ્વામી અને જુર્જીસ (1986) એ સલ્ફર કોંક્રિટની મર્યાદાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. તેમણે સ્ટીલ મજબૂતીકરણ સાથે સલ્ફર કોંક્રિટ બીમની સ્થિરતા અને લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું પર સવાલ ઉઠાવ્યા, ખાસ કરીને ડાયસાઇક્લોપેન્ટાડાઈન અને ડાઇપેન્ટીન સાથે સુધારેલ સલ્ફર કોંક્રિટ માટે. સૂકી હોય ત્યારે પણ, સુધારેલા કોંક્રિટ બીમ વૃદ્ધત્વ સાથે શક્તિમાં ઘટાડો દર્શાવે છે. ભીના વાતાવરણમાં વૃદ્ધત્વ સલ્ફર કોંક્રિટને નરમ પાડે છે અને તાકાત ગુમાવે છે. તે સલ્ફર કોંક્રિટ બીમમાં માળખાકીય નુકસાનનું કારણ બને છે જે શીયર નિષ્ફળતા અને તિરાડ તરફ દોરી જાય છે. સ્વામી અને જુર્જીસ (1986) એ પણ સ્ટીલ રિઇન્ફોર્સમેન્ટ્સના ગંભીર કાટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેઓએ તારણ કાઢ્યું હતું કે પ્રબલિત સલ્ફર કોંક્રિટની કિરણોની સ્થિરતાની બાંયધરી ત્યારે જ આપી શકાય છે જ્યારે તેમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે અને તેને સૂકી રાખવામાં આવે. ભીના વાતાવરણમાં સલ્ફર કોંક્રિટમાં સ્થિરતા અને ટકાઉપણાનો અભાવ હોય છે. બંધનકર્તા તરીકે તાત્વિક સલ્ફર (એસ, અથવા એસ) ના ઉપયોગ પર આધારિત હોવાને કારણે, સલ્ફર કોંક્રિટના ઉપયોગોને તાત્વિક સલ્ફરની જેમ જ મર્યાદાઓનો સામનો કરવો પડે તેવી અપેક્ષા છે, જે ખરેખર નિષ્ક્રિય સામગ્રી નથી, બળી શકે છે, અને તે એક શક્તિશાળી સડો કરનાર એજન્ટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આગના કિસ્સામાં, આ કોંક્રિટ જ્વલનશીલ હોય છે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ () અને સલ્ફર ટ્રાઇઓક્સાઇડ () નો ઝેરી અને સડો કરતા ધુમાડો પેદા કરશે, જે આખરે સલ્ફ્યુરિક એસિડ () ની રચના તરફ દોરી જશે. માલ્ડોનાડો-ઝાગલ અને બોડેન (1982) અનુસાર, પાણીમાં તાત્વિક સલ્ફર (ઓક્ટા-એટોમિક સલ્ફર, એસ) નું હાઇડ્રોલિસિસ તેના ઓક્સિડાઇઝ્ડ અને ઘટાડેલા સ્વરૂપોમાં/= 3/1 ગુણોત્તર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ () સલ્ફાઇડ સ્ટ્રેસ ક્રેકિંગ (એસ. એસ. સી.) નું કારણ બને છે અને હવાના સંપર્કમાં સરળતાથી થિયોસલ્ફેટ () માં ઓક્સિડાઇઝ થાય છે, જે કાટ માટે જવાબદાર છે. પિરાઇટ (, આયર્ન (II) ડાયસલ્ફાઇડ) ની જેમ, ભેજની હાજરીમાં, સલ્ફર પણ વાતાવરણીય ઓક્સિજન દ્વારા ઓક્સિડેશન માટે સંવેદનશીલ હોય છે અને આખરે સલ્ફ્યુરિક એસિડ (), સલ્ફેટ (), અને મધ્યવર્તી રાસાયણિક પ્રજાતિઓ જેમ કે થિયોસલ્ફેટ્સ (), અથવા ટેટ્રાથિયોનેટ્સ () ઉત્પન્ન કરી શકે છે, જે સલ્ફરની તમામ ઘટાડેલી પ્રજાતિઓ તરીકે મજબૂત સડો કરતા પદાર્થો (પિટિંગ કાટ) પણ છે. તેથી, ચોક્કસ ઉપયોગો માટે સલ્ફર કોંક્રિટની પસંદગી કરતા પહેલા સ્ટીલ અને અન્ય ધાતુઓ (એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ) ની લાંબા ગાળાની કાટની સમસ્યાઓની ધારણા કરવાની અને યોગ્ય રીતે તેનું સમાધાન કરવાની જરૂર છે. સલ્ફ્યુરિક એસિડની રચના ચૂનાના પત્થરો અને કોંક્રિટ માળખાઓ પર પણ હુમલો કરી શકે છે અને વિસર્જન કરી શકે છે, જ્યારે વિસ્તૃત જિપ્સમ () નું ઉત્પાદન પણ કરી શકે છે, જે આ સામગ્રીમાં તિરાડો અને તિરાડોની રચનાને વધારી શકે છે. જો સ્થાનિક ભૌતિક-રાસાયણિક પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ હોય (તેમના વિકાસ માટે પૂરતી જગ્યા અને પાણી ઉપલબ્ધ હોય), તો સલ્ફર-ઓક્સિડાઇઝિંગ બેક્ટેરિયા (સલ્ફરનું માઇક્રોબાયલ ઓક્સિડેશન) પણ કોંક્રિટ સલ્ફરના ભોગે વિકાસ કરી શકે છે અને સંભવિત કાટની સમસ્યાઓને વધારવામાં ફાળો આપી શકે છે. તાત્વિક સલ્ફરનો અધોગતિ દર તેના ચોક્કસ સપાટી વિસ્તાર પર આધાર રાખે છે. સલ્ફરની ધૂળ અથવા સલ્ફરના કચડી પાવડર સાથે અધોગતિ પ્રતિક્રિયાઓ સૌથી ઝડપી હોય છે, જ્યારે સલ્ફર કોંક્રિટના અખંડ કોમ્પેક્ટ બ્લોક્સ વધુ ધીમેથી પ્રતિક્રિયા આપે તેવી અપેક્ષા છે. સલ્ફર કોંક્રિટથી બનેલા ઘટકોની સેવા જીવન આમ વાતાવરણીય ઓક્સિજન, ભેજ અને સુક્ષ્મસજીવોના સંપર્કમાં રહેલા તાત્વિક સલ્ફરના અધઃપતન ગતિશાસ્ત્ર પર, સામગ્રીમાં માઇક્રોક્રેક્સની ઘનતા/સાંદ્રતા પર અને જલીય દ્રાવણમાં હાજર સડો કરતા અધઃપતન ઉત્પાદનો માટે કાર્બન-સ્ટીલની સપાટીની સુલભતા પર આધાર રાખે છે. સલ્ફર કોંક્રિટ પર આધારિત માળખાં, પ્રણાલીઓ અને ઘટકો (એસ. એસ. સી.) ની રચના કરતી વખતે આ તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે, ચોક્કસપણે જો તેઓ સ્ટીલના ઘટકો (અનુક્રમે રીબાર અથવા ટેન્શનિંગ કેબલ્સ) સાથે પ્રબલિત હોય અથવા પૂર્વ-ભારિત હોય. જ્યારે મૂળભૂત સલ્ફર ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા પણ pH મૂલ્યને ઘટાડશે, સામાન્ય પોર્ટલેન્ડ સિમેન્ટ અને ક્લાસિકલ કોંક્રિટથી વિપરીત કાર્બન સ્ટીલના કાટને વધારી દેશે, ત્યારે તાજા સલ્ફર કોંક્રિટમાં આલ્કલી હાઇડ્રોક્સાઇડ (KOH, NaOH) કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ () નથી, અને તેથી તે સ્ટીલની સપાટીને નિષ્ક્રિય કરતા ઉચ્ચ pH જાળવવા માટે કોઈ બફરિંગ ક્ષમતા પ્રદાન કરતું નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અખંડ સલ્ફર કોંક્રિટ રાસાયણિક રીતે સ્ટીલ રિઇન્ફોર્સમેન્ટ બાર (રીબાર) ને કાટ સામે રક્ષણ આપતું નથી. સલ્ફર કોંક્રિટમાં જડિત સ્ટીલ તત્વોનું કાટ આમ તિરાડો દ્વારા પાણીના પ્રવેશ પર અને સીપિંગ પાણીમાં ઓગળેલા સલ્ફરની આક્રમક રાસાયણિક પ્રજાતિઓના સંપર્કમાં તેના પર આધાર રાખે છે. તાત્વિક સલ્ફર દ્વારા સંચાલિત સુક્ષ્મસજીવોની હાજરી પણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે અને કાટના દરને વેગ આપી શકે છે. આ પણ જુઓ ડામર કોંક્રિટ, બાઈન્ડર સલ્ફર આધારિત ચંદ્રક્રીટ તરીકે 'બિટ્યુમેન' નો ઉપયોગ કરતી સમાન એકંદર સામગ્રી, પ્રસ્તાવિત ચંદ્ર નિર્માણ સામગ્રી સેનોસેલ, સિમેન્ટ રબર વલ્કેનાઇઝેશનની જગ્યાએ ફ્લાય એશ સેનોસ્ફિયર્સ (હોલો સ્ફીઅર્સ) નો ઉપયોગ કરતી કોંક્રિટ સામગ્રી અને કુદરતી રબર ટેરપેનોઇડ્સ (પોલીઆઇસોપ્રીન) (ચાર્લ્સ ગુડયર દ્વારા શોધાયેલી પ્રક્રિયા) સાથે તાત્વિક સલ્ફરની પ્રતિક્રિયા પછી રચાયેલા ડાયસલ્ફાઇડ બ્રિજ દ્વારા બનાવેલ ક્રોસ-લિંકિંગ સલ્ફર વલ્કેનાઇઝેશન, એલિઅલ જૂથો (-CH = CH-CH2-) સાથે તાત્વિક સલ્ફરની પ્રતિક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે.